D E Dijon, lySii 41 j 



qu'll feroit centre Fobjet cle laifTer penetrcr 

 Tair jufqu'a la furface de la made en fufion : 

 la manipulation retablit par confequent a im 

 certain point la condition qui ne fe trouve 

 pas dans I'appareil. 



Pour mettre en etat de fuivre & d'obferver 

 les phenomenes de la converlion Au fer en 

 acier, il me fuflira done d'expol'er le procede 

 de la cementation, dans lequel ils ie prefen- 

 tent d'une maniere moins confule , & qui ell 

 precifc^ment celui que Ton peut execurer ie 

 plus commodement dans les laboratoires. 



On prend des barreauxde fer, on \qs met 

 dans un creufet cylindrique, de maniere qn'iJs 

 foient environnes de toute part dc charbon 

 pulveriie , & meme que la pouffiere de char- 

 bon vcnant a fe taffer, ils en reftent cepen- 

 dant converts ; on a attention c\wq. \qs hvs- 

 reaux ne fe touchent pas , &• qu'iis Ibient 

 eloign^s des parois du creufet da pen prts 

 un pouce. Ayant lutte le couvercle,on place 

 le creufet dans le fourneau , ou on entretient 

 un feu capable de le porter au rouge blanc 

 pendant fept a huit heures. 



Le fourneau etant refroidi , on trouve Ie 

 charbon aufli noir & prefentant les memes 

 apparences que lorfqu'on Fa introduit dans 

 le creufet, 4 moins que par qnclqu'accident 

 Fair n'ait eu acces dans Finterieur. Les bar- 

 reaux confervent leur forme exterieure, a Fi 

 referve de quelques bourfouflures que Fon 

 appercolt a la furface ; mais Xif^t du fer a 

 • bien change. Si on le d^couvre a la lime, pai^ 



Ee 



